SUR VHIST. NATURELIE ET LES ARTS. 447 

 I'acide , qui, alors, diiToudra tout ce qui etoit contenu dans la mine, 

 excepte le filex & le foufre. Pour determiner au jufte la quantite de 

 chacune de ces deux fubftances, it taut les bien laver dans I'eau, & 

 les faire fecher a I'air ou au loleil ; enfuite on les pefera , je fuppoi'e 

 qu'ils pefent dix grains; on leur donnera iin feu iiiffifant pour faire 

 bruler ou volatililer tout le foutre ; fi apres cette operation le relidu 

 pefe lix grains, je conclurai que c'eroir la quantitede lilex que ianiine 

 conrenoit, & qu'il y avoit quaere grains de foufre. Ce que I'acide 

 aura dilfous fera , fuivant notre hyporhefe, de la chaux , les trois oxi- 

 des metalliques & I'alumine ; en verfant lur ces diflolurions de ranimo- 

 riaque , les trois oxides metalliques & Talumine fe precipireront, mais 

 non pas la chaux , dont la quantite peut fe determiner en pefant le 

 precipite, & en attribuant au poids de la chaux ce qu'il pefera de moins 

 qii'auparavant Toperation , ou finon , on la precipitera par un car- 

 bonate alkalin (alkali aere); puifque felon M. Kirwan , cent grains As 

 carbonate calcaire (craie) contiennent entre cinquante-trois & cin- 

 quante-quatre grains de chaux ; apres quoi on verfcra cent grains 

 d'acide aceteux fur le precipite produit par Tammoniaque; on fera 

 enfuite evaporer ledit acide avec les precautions que fsi indiquees ; 

 puis en lavar.t le refidu avec de 1 eau diftillee , les acerites de zinc, 

 de manganefe & d'alumine s'y dilloLidront , niajs I'oxide de fer re(^ 

 tera fans s'y combiner. On repetera ces evaporations jufqu'a ce que 



' I'eau diflillee ne difTolve plus rien de ces acetites ; on examinera par 

 le pruffiare calcaire fi I'eau n'auroit pas diiTous un peu d'acetire de 

 fer , car alors il faudroit reiterer fur cet acetite une autre evaporation 

 particuliere. En rafTemblant done les produits de toutes ces evapora- 

 tions, on eff aflure d'avoir fcpate de I'oxide de fer, I'alumine, les oxides 

 de zinc & de manganefe. A prefent , pour favoir la quantite de cha- 

 cune de ces trois fubftances , on les calcinera a un feu niodere pen- 

 dant quelques heures ; on y verfera defTus cent grains d'acide aceteux, 

 dans lequel on les tiendra en maceration pendant vingt-quatre heures , 

 puis on filrrera la liqueur; on repetera deux ou trois fois la meme 

 operation fur ce melange, & apres, en rafTemblant toutes les didb- 

 lutions produites par les evaporations, on les precipitera par I'eau de 

 chaux , ou on les fera calciner & evaporer a un degre de chaleur qui 

 en decompofe les acetites ; on aura un refidu blanc s'il ne s'eft fepare 

 que du zinc & de I'alumine; mais fi I'acide ace'teux a diffous un peu 

 de manganefe, il donnera une couleur brunatre au precipite & au refidu 

 de I'evaporation ; alors il faudroit reiterer fur ce dernier refidu une autre 

 operation femblable aux anterieures, & en ajoutant la portion de man- 



■ gancfe qui en refulte a celle qu'on a obtenue des operations preredentes, 

 on aura la quantite de manganefe que contenoit la mine ; i! ne reffe 

 done plus qua determiner la quantite de zinc, & celle de i'alumine. 



